PAUTE STEANIERA.. 4o3 



eelciosa , ma il lovo alto prezzo e le cattive qualita che comu- 

 nicano al vetro li fecero proscrivere dall' arte vetrai'ia. L' acido 

 fluorico scioglie pure per via umida la tena silicea , ma esposto 

 in tale stato al fuoco si volatilizza. Lo spato fluore per ultimo 

 promuove pure lo squagliamento della terra silicea, ma, per 

 esser esse quasi sempre rombinato con ossidi metallic! , non 

 viene messo volontieri a proBtto. Fra gli alcali fissi si adoprano 

 ordinariamente il kali , it natro e la calce. La stronziana e la 

 b.-u-ite squagliansi pure colla silice, ma producono un vetro fra- 

 gile e pesante. fi probabile che il lito abbia a servlr bene al- 

 1' uopo , ma esse non si riscoatra che di rado e in pochissimi 

 fussili. 



II kali ed il natro squagliansi- appieno colla terra selciosa e 

 formano un vetro bello e buono (percio colla sola paglia ab- 

 bruciata si puo formare del vetro , dappoiche cssa contiene e 

 kali e silice ). La calce all'opposto non di colla silice che un vetro 

 imperfetto. Wa aggiunta essa in piccola quantita pu6 sostituirsi 

 in parte al kali ed al natro , e serve anzi a rendere piii fluida 

 la massa ed a formare un vetro piu capace di sostenere le va- 

 riazioni di temperatur-i , meno soggetto ad attrarne 1' umido , ecc. 

 Percio uon si nianca mai dalT aggiungere la calce , niassime col 

 natro il quale ne sostiene quantita maggior del kali. Se il quarzo 

 e puro si pud adoprarue dal 7 al 20 per 1 00. 



La terra selciosa pura , ossia la silice , e la parte costitutiva 

 del vetro la piii necessaria. La natura ne la presenta in mille 

 siti. II cristallo di rocca da il miglior vetro ; anclie il quarzo 

 latleo serve bene a tal uopo: T atlumina in piccola quantita 

 non reca verun danuo al vetro , ma se e soverchia il vetro resta 

 vescicoso, polveroso , torbido e granelloso. Piu dannosa dell'al- 

 lumina ^ la magnesia la quale fa anche difficoltare la fusione 

 del quarzo; l' ossido di ferro promuove pure la fusione, ma co— 

 munica al vetro un color verde che si puo bensi diminuire, ma 

 non mai torre del tutto. 



Pei vetri comuni si adopra la cenere non lissiviata ed in parte 

 anche gia lissiviata; pei vetri belli si usa la potassa od il natro 

 di commercio ; pei vetri di prima qualita , ossiano cristalli , si 

 dee sciogliere la potassa, filtrarla e liberarla dai sali e dagli 

 ossidi di ferro e di manganese, e farla cristallizzare ; tali opera- 

 zioni 60110 ancor piu uecessarie per la barilla ossia Eoda di 



